— 333 — 
damente l'equilibrio: la massa venne poi raffreddata e venne seguito il raf- 
freddamento nel proseguire della solidificazione. Se i due sali formassero 
soluzioni solide o composti, è da presupporre che per le temperature rag- 
giunte e per la fluidità della massa, le une e gli altri dovrebbero formarsi 
inuntempo abbastanza breve, soprattutto nel caso di formazione di com- 
posti, distruggendosi una quantità corrispondente di miscela eutettica: nel 
raffreddamento successivo della massa, l'arresto eutettico dovrebbe mancare 
o avere quella durata che gli spetta per la quantità d'eutettico presente. 
Se, come avviene per i sistemi studiati, l’eutettico esiste e la sua durata è 
lunga e normale a quella che si osserva per sistemi con semplice formazione 
d'eutettico, si può escludere con verosimiglianza la formazione di composti 
ed anche la miscibilità per lo meno in rapporti larghi. 
Delle temperature di solidificazione è di trasformazione dei solfati e 
dei carbonati ho detto nella Nota precedente: queste temperature per i ni- 
trati risultarono : 
LiNO; solidificazione a 255° trasformazione - 
Na NO, » 810° ”» _ 
K NO; ’ 336° ” 124° 
NITRATI-SOLFATI. 
1. Sali di litio. 000 
ORI 2 Arresto eutettico 800 
7 Jo molec.| Inizio 
oo) Li,SO, leristallizz.| Temper. Durata, È 
0 0 255° _ _ Que 
2 1.26 _ 252° 900” 
5 8.20 | 316 252 850 500 
10 6.50 394 252 810 
15 9.96 | 432 252 760 400 
20 13.56 472 252 740 
30 21.18 906 252 0 300 
40 | 2950) — (©| 252 610 
75 65.30 —._ (9) 250 300 302 
100 100 860 (***) _ —_ o 10 20 30 #0 50 60 70 SO S0 100 
a mol LI, SO, 
Fi. 1. — Li NO; - Li/SO. 
(*) Scaldato a 560°, ('*) Scaldato a 650°. (***) Trasformazione a 578°. 
